G. Rother, Ueber einige natürliche Eisenmanganoxyde. 
223 
Über einige natürliche Eisenmanganoxyde. 
Von Dr. Gustav Rother in Steglitz. 
Aus dem Referate von A. Himmelbauer 1 über die Bedeutung 
I der Kolloidchemie für die Mineralogie geht hervor, daß die Gele 
der Eisen- und Manganoxyde durch viele Forscher untersucht sind. 
Sowohl über die künstlichen wie über die natürlichen ist viel 
gearbeitet worden. Doch fehlt es bisher an einer Bestimmung, 
welche erkennen läßt, inwieweit der Kolloidzustand bei natürlichen 
Eisenmanganoxyden mit denen künstlicher zu vergleichen wäre. 
Durch Vermittlung von Prof. Dr. Stremme habe ich drei Eisen- 
I manganoxyde erhalten und mit seiner freundlichen Hilfe teile ich 
hier die Resultate meiner Untersuchung mit. 
Die drei Erzproben sind vom k. k. Berghauptmann Hofrat 
Dr. Canaval am Zosner-Kogel bei Hüttenberg gesammelt worden. 
No. 1 ist ein rotbraunes Gel, untermengt mit Quarzkörnern 
und Glimmerblättchen. Es kam , nach einer freundlichen Mitteilung 
von Hofrat Canaval, als eine Guhr im vorderen Teil des Schachner- 
stollens vor und überdeckte hier die Ulme, so daß man die Lage- 
rungsverhältnisse in diesem Teil des Stollens nicht ermitteln konnte. 
Der Stollen ist ein alter Schrämmstollen , der zu einem alten 
Bergbau auf Spateisenstein gehört. Die Erzgänge , welche auch 
noch Pyrit, Arsenkies, Antimonit , Bleiglanz, Zinkblende führen, 
durchsetzen gneisige Glimmerschiefer. 
No. 2 und 3 stammen aus einem jetzt wieder verstürzten 
Schurfbau nächst dem Gehöfte Backhofer. Hier kommen Lager 
von Spateisen, z. T. in Limonit umgewandelt, im Kalkstein vor. 
Der Limonit führt auch Goethit und Wad. Nr. 2 ist eine trockene, 
weiche, braune, zerreibliche Masse, No. 3 hartes, dichtes Brauneisen. 
Die drei Erze wurden zunächst bei 105° getrocknet. Es 
verloren : 
No. 1 71,90 °/o, No. 
2 2,61°/ 
o , No. 3 
1,02 °/o H, 
Die Analysen der getrockneten 
Substanzen 
ergaben : 
No. 1 
No. 2 
No. 3 
Si0 2 
36,62 
52,49 
9,63 
ai 2 o 3 
8,67 
10,75 
0,17 
Fe 2 0 3 
19,81 
15,78 
71,03 
Mn 0 
18,70 
13,55 
5,60 
MgO 
1,37 
— 
— 
CaO 
1,86 
— 
— 
K 2 0 
2,70 
— 
— . 
Glühverlust . . 
10,00 
7,26 
12,13- 
Summe . . . . 
99,73 
99,83 
98,62 
Hygroskopizität 
16,67 
9,97 
1,92 
1 J. G. Linck, Fortschritte der Mineralogie. III. p. 48 — 52. 
